INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 



145 



también, que en el curso de los ensayos mefuétraida'para la deter- 

 minación de la resistencia. 



En cada nueva muestra, antes de continuar el presente estudio, 

 se tenía la precaución de averiguar las condiciones de su endureci- 

 miento, al mismo tiempo que se practicaba su análisis químico con 

 el objeto de fijar su composición definitiva, y á más, con el fin de 

 observar la constancia de su fabricación. En la segunda muestra, 

 cuya referencia acabamos dehacer, nos sorprendió la velocidad de 

 su fragüe. Se le desechó por falta de homogeneidad ; pero se la es- 

 tudió por separado en su resistencia. He aquí el resultado: 



'iemi-io 



Resistencia 





libras 



1 día.... 



. . . . 330 



2 » .... 



. . . . 534 



3 » .... 



. . . . 569 



5 » .... 



.... 412 



7 » .... 



. . . . 614 



15 » 



940 



30 días 4S5y210 



1 rae£ 15 días. .. 713 



2 » 15 » ... 705 



3 » 680 



4 » 595 



Figura 25, , 



En cuanto á la primera muestra, sus indicaciones son las si- 

 guientes: 



T R 



12 horas.... 230 



1 día 350 



2 » 442 



3 » 546 



7 » 597 



10 » 529 



15 » 723 



T R 



20 días 546 



30 » 720 



Imes 15 días. 704 



2 meses 850 



2 » 15 días 807 



3 » 699 



4 » 605 



Figura 26. 



Ambos ensayos demuestran el gran cuidado y prudencia que de- 

 be guiar al operador en el ensayo de estos materiales de propieda- 

 des tan complejas, porque no siendo una especie química determi- 

 nada, hay que estudiarlos bajo todas sus faces si se desea tener una 

 idea positiva de su valor. 



ANAL. SOC. CTEXT. G. T. XXVÍI 



10 



